( '42 ) 



» Le borurc de formule SiB' a une densité de 2,52. Il se présente le 

 plus souvent sous forme de lamelles rhombiques, de couleur noire, qui, 

 lorsqu'elles sont très minces, deviennent transparentes et prennent une 

 teinte qui varie du jaune au brun. 



» Au contraire, le borure de silicium de formule SiB" se présente tou- 

 jours en cristaux épais, opaques, et avec des faces assez irrégulières. 



» Sa densité est de 2,47. Ces deux composés conduisent l'électricité. 



M Les deux borures légèrement chauffés sont attaqués par le fluor avec 

 un grand dégagement de chaleur et de lumière. Le chlore réagit au rouge 

 avec incandescence, et le brome ne les attaque que lentement à la tempé- 

 rature de ramollissement du verre. A celte même température, l'iode est 

 sans action. 



» Chauffés à l'air, ou même dans l'oxygène, ils ne s'oxydent que diffici- 

 lement, grâce à la couche de silice et d'acide borique qui se forme à leur 

 surface et qui les protège contre une altération plus profonde. L'azote ne 

 réagit pas sur ces borures à la température de 1000". 



» Ces nouveaux composés sont inattaquables par les acides halogènes 

 et très lentement déconiposables par l'acide sulfurique concentré et bouil- 

 lant. 



» Ainsi que nous l'avons fait remarquer précédemment, l'acide nitrique 

 concentré attaque assez rapidement le borure SiB*, et beaucoup plus len- 

 tement le borure SiB^ 



» La potasse anhydre fondue attaque énergiquement le borure SiB^. 

 La réaction peut même se produire avec incandescence. Au contraire, dans 

 les mêmes conditions, le borure SiB* ne se décompose que lentement et 

 à une température beaucoup plus élevée. L'azotate de potassium fondu 

 ne les attaque ni l'un ni l'autre, mais les carbonates alcalins en fusion 

 ou un mélange de carbonate et d'azotate les décomposent au rouge avec 

 vivacité. 



» Analyse. — Ces deux borures ont été attaqués par la potasse fondue 

 au creuset d'argent. La partie non décomposée qui restait après ces 

 attaques était filtrée dans un creuset de Gooch, pesée à nouveau et em- 

 ployée pour une analyse ultérieure. Ce n'est que lorsque deux ou trois 

 analyses successives obtenues dans ces conditions étaient concordantes 

 que nous regardions le borure employé comme une espèce définie. 



» La solution filtrée était divisée en deux parties, dont l'une servait au 

 dosage de la silice et dont l'autre donnait la teneur en acide borique. Ce 

 dernier dosage était effectué par un titrage au moyen de soude en présence 



